6oo ACADÉMIE DES SCIENCES, 



ment la température, une zone de transformation plus étendue; la dilata- 

 tion du métal recommence avec un coefficient beaucoup plus faible 

 qu'avant la transformalion, coefficient qui diminue rapidement qiinnd la 

 température s'élève, s'annule et devient nésfatif; il se produit donc une 

 nouvelle contraction, mais elle n'est pas brusque et se répartit sur un cer- 

 tain intervalle de température; puis, à partir d'une température variable 

 avec la nature de l'acier, la dilatation recommence avec les coefficients 

 indiqués dans notre précédente Note. 



» Cette deuxième période de transformation s'étend sur un intervalle 

 de température d'autant plus étendu que la teneur en carbone est plus 

 faible; elle cesse d'être nettement observable pour les aciers contenant 

 plus de o, 65 de carbone; pour ces aciers, on n'observe donc nettement que 

 la contraction brusque à 700° et au-dessus, il se produit seulement une 

 légère déviation de la courbe de dilatation dont il n'est pas possible de 

 fixer les limites exactement. 



» Le Tableau suivant donne pour quelques aciers doux les limites de 

 cette transformation. 



» Ainsi, par la méthode dilatométrique, on observe dans les alliages 

 fer-carbone deux- transformations : l'une brusque, se produisant à 700° 

 avec contraction de volume et qui correspond à l'absorption de chaleur 

 observée au point critique a, dans la méthode pyrométrique; la deuxième, 

 graduelle, semblant correspondre à une contraction pour les aciers à 

 moins de o,85 de carbone et à une dilatation pour les aciers à plus do 

 o,85 de carbone, et prenant fin à une température voisine de celle du 

 jjoint critique a, de la méthode pyrométrique. Le point critique a.^, qu'on 

 observe vers 750° par la méthode pyrométrique, ne correspond à aucune 

 Tariation dans les phénomènes de dilatation. 



(') D'après Roberts-Austen. 



